710 



Handelszink kann bei gewöhnlicher Temperatur nicht zu Platten 

 ausgeschlagen werden, da es leicht reisst. Bei 100° lässt es sich 

 aber leicht verarbeiten und kann dann zu Draht und Platten aus- 

 gezogen werden. Bei stärkerem Erwärmen wird das Zink wieder 

 spröde, so dass es bei 200° sogar zu Pulver zerstossen werden 

 kann. Es schmilzt bei 433° und destillirt bei 930°. 



An der Luft bleibt das Zink unverändert, selbst in sehr feuch- 

 ter Luft bedeckt es sich nur ganz allmählich mit einem sehr dün- 

 nen Ueberzuge von Oxyd. Das Zink wird daher zur Anfertigung 

 vieler Gegenstände 9 ) und als Blech zur Dachdeckung benutzt. Die 

 grosse Beständigkeit des Zinks an der Luft weist schon auf seine 

 geringere Energie zur Vereinigung mit Sauerstoff im Vergleich mit 

 den bereits betrachteten Metallen hin, von denen es auch aus seinen 

 Lösungen reduzirt wird. Dasselbe Verhalten zeigt aber das Zink 

 seinerseits zu den meisten anderen Metallen, z. B. zu Pb, Cu, Hg 

 und and. Bei gewöhnlicher Temperatur ist das Zink, wie gesagt, ein 

 fast unoxydirbares Metall; beim Erhitzen dagegen kann es an 

 der Luft verbrennen, besonders wenn es sich in Form feiner Spä- 

 ne oder im Dampfzustande befindet. Wasser wird bei gewöhnli- 

 cher Temperatur durch Zink nicht zersetzt, wenigstens so lange dieses 

 sich in vorher geschmolzenen, kompakten Stücken befindet, aber 

 beim Erwärmen tritt eine allmähliche Zersetzung schon bei 100° 

 ein. Aus Säuren verdrängt das Zink den Wasserstoff leicht bei 

 gewöhnlicher Temperatur, aus ätzenden Alkalien — beim Erwärmen. 



Die Einwirkung auf Säuren ist übrigens sehr verschieden, je 

 nach der Reinheit des Zinks. Schwache Schwefelsäure (deren Ge- 

 halt SH 2 4 8H 2 entspricht) wirkt auf chemisch reines Zink bei 

 gewöhnlicher Temperatur fast gar nicht ein. selbst eine stärkere 

 Säure wirkt nur sehr langsam ein. Bei höherer Temperatur jedoch 

 und namentlich wenn das Zink vorher schwach erhitzt worden war, 

 so dass es mit einem leichten Ueberzug von Oxyd bedeckt erscheint, 

 wird es auch in chemisch reinem Zustande schon von schwacher 

 Schwefelsäure angegriffen. So z. B. lösen sich von einem Kubik- 

 centimeter Zink in Schwefelsäure von der Zusammensetzung 

 SH 2 4 6H 2 bei gewöhnlicher Temperatur im Laufe von 2 Stunden 

 nur 0,018 Gramm, während bei 100° sich in derselben Zeit 3 1 / 2 Gr. 

 Zink lösen. Die im Vergleich mit dieser langsamen Einwirkung so 

 rasche Entwickelung von Wasserstoff, die beim Lösen des käufli- 

 chen Zinks in Schwefelsäure vor sich geht, erklärt sich durch den 



9) Aus Zinkblech werden Gesimse und verschiedene architektonische Verzie- 

 rungen gepresst, welche sich durch ihre Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit auszeich- 

 nen. Dächer aus Zinkblech brauchen nicht mit Farbe bedeckt zu werden, aber 

 dieselben können bei einer Feuersbrunst schmelzen und bei starker Hitze sogar ver- 

 brennen. Mit Zink werden (auf galvanoplastischem Wege) verschiedene Metalle 

 überzogen, um dieselben vor dem Rosten zu schützen. 



